32 MUSEO NACIONAL DE BUENOS AIRES. 



de cristales microlíticos muy finos, dispuestos en forma radial, 

 cruzándose unos con otros, corno la trama de un. tejido; no pre- 

 sentan polarización con los nicoles cruzados, pero se notan entre 

 ellos numerosos vacuolos que aparecen llenos de cristalitos y algu- 

 nos microlitos, que presentan polarización. En otras zonas, no se 

 nota más que un magma semi-transpo rente ramificado, conteniendo 

 en partes grupos de cristales de aujita, plagioclasa, calcita, cuarzo, 

 etc., en fragmentos muy pequeños (ver Lám. vn, fig. 13). 



La figs. 14, 15 y 16 de la Lám. vn, son las microfotografías de 

 cortes de otras escorias de excremento de oveja, producidas en un 

 horno de ladrillo de Necochea. Esta escoria, como la anterior, 

 presenta una textura que podría considerarse como hipo-cristalina; 

 los cristales que contiene son numerosos y de mucho mayor 

 tamaño. En zonas limitadas aparecen los haces de cristales micro- 

 líticos como en las figuras 14 y 16. 



Corte c", figs. 17, 18, Lám. vn, y fig. 19, Lám. ix. — Escoria de un 

 horno de ladrillo del Neuquén. 



El fragmento de esta escoria de que corté las placas delgadas 

 para su estudio microscópico, conserva incrustado fragmentos 

 de cenizas de sauce, combustible empleado en el Neuquén para 

 cocer el ladrillo; es de color pardo ferruginoso, celular, vitri- 

 ficado en partes por completo, presentando cristales en agujas y 

 láminas fácilmente observables á simple vista; al pulir la placa 

 producía un lodo blanco gris bastante jabonoso. Al microscopio 

 se observa que las agujas forman haces paralelos y oblicuos en 

 forma radiada, entrecruzándose unos con los otros en capas que 

 se alternan con otras formadas jDor cristales planos rectangulares, 

 con inclusiones de otros cuadrados muy pequeños de hierro oxi- 

 dulado. Con luz polarizada en nicoles cruzados, los cristales agu- 

 jiformes aparecen con zonas coloreadas brillantes que cambian de 

 color al girar la platina con excepción de una de ellas que perma- 

 nece oscura; algunos cristales presentan cuatro zonas definidas, 

 mientras que otros, tres y aun dos. El ángulo de extinción de 

 algunas zonas es de 21°. 



Las escorias que acabo de describir, preparadas unas en mi labo- 

 ratorio y otras procedentes de establecimientos industriales, pre- 

 sentan, como se ha visto, caracteres que es necesario no perder de 

 vista para apreciar la importancia que ofrecen los ejemplares 

 remitidos al Dr. Bücking, y los argumentos de que hace mérito 

 la controversia para sostener su tesis. Las microfotografías, por 

 otra parte, ilustran ¡3or el momento suficientemente la cuestión. 



